{
    "protocol": "1) 二异氰酸酯与带羟基的氧杂环丁烷反应得到端NCO的半封端预聚体，其中二异氰酸酯的异氰酸酯基(‑NCO)和氧杂环丁烷的羟基(‑OH)的摩尔比2:1；2) 二元聚醚胺与聚乙二醇二丙烯酸酯在室温下进行迈克尔加成反应，得到丙烯酸酯基封端的亲水聚合物中间体1，其中二元聚醚胺与聚乙二醇二丙烯酸酯的摩尔比为1:2‑4:5；3) 氨基磺酸盐与中间体1中的丙烯酸酯基在室温下进行迈克尔加成反应得到中间体2，其中氨基磺酸盐与中间体1的摩尔比为2:1，氨基磺酸盐事先用去离子水配置成溶液，质量分数为50%-80%；4) 将步骤1中端NCO的半封端预聚体和中间体2按照异氰酸酯基(‑NCO)与仲胺(‑NH‑)摩尔比1:1反应得到亲水型阳离子光固化树脂。The synthesis of hydrophilic cationic photocurable resin involves the following steps: 1. Combine a hydrophilic monomer with functional groups, such as hydroxyl or amino groups, with a suitable photoinitiator and a reactive diluent. 2. Heat the mixture to a specified temperature to ensure complete dissolution and mixing of the components. 3. Allow the mixture to cool down to room temperature. 4. Conduct photopolymerization under UV light irradiation for a designated period to achieve crosslinking and solidify the resin. 5. Finally, characterize the resultant polymer using spectroscopy and mechanical testing to evaluate its properties.The document does not provide a specific experimental protocol for the synthesis of hydrophilic polymers with functional groups.阳离子光固化树脂的合成方法包括引入功能基团以提高耐水性和附着力。合成过程中，采用UV光照射以促进自由基的生成，引发聚合反应，形成具有超亲水性能的树脂。在实验中，应控制光固化的时间与引发剂的用量，以优化固化效果和树脂性能，同时注意避免氧阻聚对反应的影响。此外，确保原料的配比和反应条件，以实现良好的机械性能和长期的亲水性。1) 二异氰酸酯与带羟基的氧杂环丁烷反应得到端NCO的半封端预聚体，其中二异氰酸酯的异氰酸酯基(‑NCO)和氧杂环丁烷的羟基(‑OH)的摩尔比2:1； 2) 二元聚醚胺与聚乙二醇二丙烯酸酯在室温下进行迈克尔加成反应，得到丙烯酸酯基封端的亲水聚合物中间体1，其中二元聚醚胺与聚乙二醇二丙烯酸酯的摩尔比为1:24:5； 3) 氨基磺酸盐与中间体1中的丙烯酸酯基在室温下进行迈克尔加成反应得到中间体2，其中氨基磺酸盐与中间体1的摩尔比为2:1，氨基磺酸盐事先用去离子水配置成溶液，质量分数为50%-80%； 4) 将步骤1中端NCO的半封端预聚体和中间体2按照异氰酸酯基(‑NCO)与仲胺(‑NH‑)摩尔比1:1反应得到亲水型阳离子光固化树脂。步骤1) 向反应釜a 中加入 444.6g(2.0mol) 异佛尔酮二异氰酸酯和 0.06g(0.01wt%)二月桂酸二丁基锡开启搅拌；将 204.2g(2.0mol)3·-甲基‑3‑羟甲基氧杂环丁烷加入恒压滴液槽中，在室温下缓慢滴加至上述反应釜中(该反应剧烈放热，控制滴速避免局部过热)，滴完继续室温反应30min后，升温至 70{^\\circC}反应直至混合物的异氰酸酯基(-NCO)的含量达到理论值(通过盐酸二正丁胺法测定)，得到半封端的预聚体； 步骤2)向反应釜b中加入 450g(0.5mol) 聚醚胺ED900开启搅拌，将 381g(0.75mol)PEG400DA加入恒压滴液槽中，室温条件下缓慢滴加至上述反应釜中，滴完维持室温继续反应2h得到丙烯酸酯基封端的亲水聚合物中间体1，其中二元聚醚胺与聚乙二醇二丙烯酸酯的摩尔比为2:3； 步骤3)用 70g 去离子水将 95.0g(0.5mol) 乙二胺基乙磺酸钠溶解均匀后转移至恒压滴液槽中，室温条件下缓慢滴加至反应釜b中，滴完维持室温继续反应2h后，升温至 50^{\\circ}C反应2h得到中间体2； 步骤4)将步骤1中的预聚体转移到反应釜b的恒压滴液槽中，冰水浴条件下缓慢滴加至反应釜b中，滴完继续室温反应30min后，升至室温反应直至混合物的异氰酸酯基(-NCO)的含量为零，得到亲水型阳离子光固化树脂，避光保存。"
}